Lithiumgruppe (Sillx-i- - Gold) 



431 



Hydrosole besonders empfindlich gegen 

 mehrwertige Anionen, negative Hydrosole 

 gegen mehrwertige Kationen; soil also 

 das Ag'-Ion hydrosolbildend wirken (im 

 UeberschuB vorhanden sein), so muB man 

 AgN0 3 , nicht Ag 2 S0 4 verwenden; soil da- 

 gegen z. B. das J'-Ion hydrosolbildend wir- 

 ken, so mil 6 man KJ, nicht etwa BaJ 2 , CdJ., 

 oder dgl. wahlen. Positive Hydrosole sind 

 dementsprechend bei den Reaktionen des Ag" 

 mit S", HAs0 4 ", Fe(CN) 6 '" und Fe(CN) 6 '" 

 nicht oder nur bei auBerst geringen Konzen- 

 trationen zn erhalten; dagegen sind die ent- 

 sprechenden negativen (beim UeberschnB 

 des Anions entstehenden) Hydrosole leicht 

 darzustellen. 



Zu den dispersen Systemen des Ag 

 gehoren auch die dnrch Lichtwirkung aus 

 den Haloiden entstehenden ,, Photohaloide" 

 (auch unzutreffend ,,Subhaloide" genannt), 

 die auch dnrch Einwirkung von Redtiktions- 

 mitteln auf AgCl. durch unvollstandige 

 Chlorierung von kolloidem Ag, durch Ver- 

 setzen von Ag-Sol mit AgCl-Milch u. a. 

 dargestellt werden konnen. Kristallisiert 

 lassen sie sich erhalten, wenn man Silber- 

 haloide aus Ammoniak oder aus Halogenwas- 

 serstoffsaure im zerstreuten Tageslicht oder 

 bei Gegenwart von kolloidem Ag sich ab- 

 scheiden laBt. Die Photohaloide stellen feste 

 Losungen zwischen Chlorsilber und amorphem 

 Silber dar. 



Literatiir. E. Baur, Silber und A. Lottcr- 

 moser f Kolloidcheniie des Silbers. In A*. 

 Ab egg's Han.dbuch der anorgani&chen Chcinic 

 III, Leipzig 1908. - - W. Schleiik, Xi/bcr <ui<l 

 seine Verbindungen. In Gmeli n - K r <i ut- 

 Friedheim's Handbuch der anorginiisfhrit 

 Chemie, Heidelberg 1908. - - Carey Lea und 

 Li'tppo - Cramer , Kolloides Silber und die 

 Photohaloide. Dresden 1908. 



Ji. Schainn. 



h) Gold. 



Aurum. Au. Atomgewicht 197,2. 



1. Geschichte und Vorkommen. 2. Dar- 

 stellung. 3. Formarten und allo trope Modifi- 

 kationen. 4. Kolloidchemie. 5. Elektroehemic. 

 6. Spezielle Chemie. 



i. Geschichte und Vorkommen. Das 

 Gold war schon in prahistorischer Zeit 

 bekannt und schon den Menschen dieser 

 friihen Epochen mu6 es wegen seiner wesent- 

 lichsten Eigenschaft, der vollstandigen Wider- 

 standsfahigkeit gegen alle atmospharischen 

 Einfltisse, als besonders merkwiirdig und 

 wertvoll erschienen sein. 1 ) 



1 ) In Mitteleuropa war das Gold in der alteren ! 

 Bronzezeit, also gegen das Ende des 3. Jahr- 

 tausend v. Chr. nachgewiesenermaBen bekannt. 



Der groBte Teil des in den uns zugiing- 

 lichen Schichten der 1'eslen l^rdrinde vor- 

 kommenden Goldes ist ^ediegenes Gold. 

 Wird solches an I' primiirer Lsigerstatte ge- 

 funclen, dann ftihrt es den Namen Berggold. 

 Es findet sich dann in der Regel auf (,)iiarz- 

 gangen und zeigt deutliche Kristallforinen 

 (regulare Wiirfeloder Oktaedermit Rhomben- 

 dodekaederflachen, seltener andere re^iiliire 

 i Formen); haufig sind indessen die Kristalle 

 nur zu dtinnen Lamellen und Blattchen 

 ausgebildet. GroBere Anhaufungen des I'ITU- 

 golds sind verhaltnismaBig selten, meist 

 befindet es sich im Zu stand feiner Ver- 

 teilung und wird in der Regel begleitet von 

 Eisen-, Kupfer- und Arsenkies. Die das 

 Seifen- oder Waschgold fiihrenden Lager- 

 statten sind der Hauptsache nach alluviale 

 Sande, welche den Abtragungsschutt ehe- 

 maliger oder noch bestehender Goldgange 

 fiihrender Gebirgsziige darstellen. Es ver- 

 dankt seine Anhaufung zu besonderen Lager- 

 statten einem in seiner Schwere begrundeten 

 natiirlichen AufbereitungsprozeB und ist 

 immer begleitet von anderen schweren Mine- 

 ralien, wie z. B. Chromeisenstein, Zinnstein, 

 Zirkon usw. Seifengold findet sich hau fig- 

 in groBeren Stiicken (Nuggets). 



Alles gediegene Gold enthalt neben geringen 

 Mengen anderen Bestandteile, wie Kupfer, 

 immer mehr oder minder groBe Mengen 

 von Silber. Silberreiches Gold von etwa 

 40% Silber an w T ird mit Elektrum bezeichnet. 

 Umgekehrt fiihrt alles gediegene Silber und 

 Kupfer nachweisbare Mengen Gold. 



AuBer in gediegenem Zu stand findet 

 sich das Gold in einigen seltenen Erzen, 

 sowie als nicht integrierender Bestandteil 

 in vielen Sulfiden und Arseniden, in diesen 

 jedochnur in minimaler Menge. Als Erze, von 

 denen das Gold ein integrierender Bestandteil 

 ist, seien folgende aufgefiihrt: Sylvanit 

 (Schrifterz) AgAuTe, (mit 24 bis 30 % Au), 

 Nagyagit (10bisl5% Au), Tellurgold Au 2 Te 2 

 (60% Au). Fiir die Goldproduktion sind 

 diese Erze unwesentlich. GroBer sind die 

 Mengen, die aus Kupferkiesen und aus ge- 

 diegenem Kupfer bei der elektrolytischen 

 Raffination gewonnen werden (etwa 2 % 

 der gesamten Produktion). 



2. Darstellung. Die Gewinnung des 

 Goldes mu 6 geteilt werden in zwei Gruppen 

 von Prozessen : in 1. die Gewinnung von 

 Rohgolcl und 2. die Darstellung von Feingold 

 (Goldscheidung). 



Die primitivsten Verfahren der Gold- 

 gewinnung sind die Waschprozesse. Bei 

 diesen werden aus goldfiihrenden Sanden 

 durch methodisches Schlemmen allmahlich 

 die spezifisch leichteren Bestandteile w r eg- 

 gespiilt. Man bedient sich dazu bei dem 

 Handbetrieb flacher holzerner Schalen, bei 

 groBerem Betrieb tieferer eiserner Pfannen 



